## PEMANFAATAN ABU PECAHAN LIMBAH GENTENG SEBAGAI SUBSITUSI FLY ASH PADA PEMBUATAN MORTAR GEOPOLIMER
M RENDY RAKANANTO S 1 , FIRDAUS 2
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Bina Darma 1,2 mrendirakananto121@gmail.com 1 , email: firdaus.dr@binadarma.ac.id 2
Abstract: Mortar or mortar is a mixture of cement paste (bonding material), sand, and water. In this study, mortar will use additional tile  ash as a substitute for  fly ash. The tile ash to be investigated  as  a  partial  substitute  for  fly  ash  is  the  ash  that  passes  sieve  no.200  The percentage of mortar mixture consists of 4 variations, namely tile ash content of 0%, 5%, 10%, and 15%, and testing was carried out at 7 days, 14 days, and 28 days. Based on the research results,  it  was  found  that  the  addition  of  tile  ash  with  a  certain  percentage  can  affect  the compressive  strength  of  mortar.  The  highest  compressive  strength  of  mortar  occurred  when 5% tile ash was added, namely 11.86 MPa for mortar aged 7 days, 13.66 MPa at design age 14 days, and 16.46 MPa at 28 days old. Meanwhile, the lowest compressive strength occurred when  15%  tile  ash  was  added,  namely  11.53  MPa  at  7  days,  12.46  MPa  at  14  days  at  a percentage of 10%, and 15.06 MPa at 28 days.
Keywords: roof tiles, fly ash, mortar,Fly Ash,Compressive strength
Abstrak: Mortar  atau  adukan  adalah  campuran  pasta  semen  (bahan  ikat),  pasir  dan  air.  Pada penelitian  ini  mortar  akan  menggunakan  bahan  tambahan  abu  genteng    sebagai  pengganti subsitusi pengganti fly  ash.Abu genteng  yang hendak diteliti sebagai subtitusi parsial fly  ash adalah abu yang lolos saringan no.200persentase campuran mortar   terdiri dari 4 variasi yaitu kadar abu genteng 0%, 5%, 10%, dan 15%, dan dilakukan pengujian pada umur 7 hari, 14 hari dan  28    hari.Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan  hasil  bahwa  penambahan  abu  genteng dengan prosentase tertentu dapat mempengauhi kuat tekan mortar. kuat tekan mortar tertinggi terjadi  pada  penambahan  abu  genteng  5%  yaitu  11,86  MPa  pada  mortar  umur  7    hari,  13.66 MPa  pada  umur  rencana  14  hari  dan  16.46  MPa  pada  umur  28  hari.  Sedangkan  kuat  tekan terendah  terjadi  pada  penambahan  abu  genteng    15  %  yaitu  sebesar  11.53  MPa  pada  umur  7 hari,12.46 MPa pada umur 14  hari pada persentase 10% dan  15.06 MPa pada umur 28 hari Kata Kunci : genteng,fly ash,mortar,Fly Ash,Kuat Tekan.

## A. Pendahuluan
Beton  semakin  sering  digunakan  di  Indonesia  karena  kemajuan  teknik  struktur  untuk pembangunan  infrastruktur,  antara  lain  sebagai  bangunan,  jalan,  bendungan,  jembatan,  dan konstruksi lainnya. Selain memiliki kekuatan tekan yang kuat dan biaya yang lebih murah dari bahan  lain,  beton  juga  mudah  dikerjakan  dan  dapat  dicetak  dengan  cara  apa  pun.Mayoritas masyarakat  Indonesia  lebih  memilih  genteng  sebagai  semacam  penutup  atap.Tile  mudah ditemukan  dan  harganya  terjangkau,  Membuatnya  tersedia  untuk  individu  dari  semua  latar belakang  sosial  ekonomi.  Genteng  Mataram,  Mantili,  Turbo,  Magazine,  dan  Wuwung  adalah beberapa  contoh  varian  genteng  yang  berbeda.  Biasanya,  atap  bangunan  ditutupi  dengan genteng.Saat  ini,  desain  ubin  mempertimbangkan  desain,  warna,  dan  bentuk  struktur . Terhubung secara tetrahedral antara dan aluminium tetraoksida (AlO4) merupakan bahan hasil geosintesis  aluminium-silikat  polimerik dan  alkali-silikat.  (Davidovits,1994  dalam  Pugar 2011).mineral  alam  dengan  kandungan  SiO2  ( silika  oksida )  yang  tinggi,  seperti  abu  sekam padi, fly  ash ,  methacholine,  dan  silica  fume,  dapat  digunakan  sebagai  prekursor  dalam produksi beton geopolimer. Zat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengikat, tetapi dengan adanya  air  dan  aktivator  seperti  natrium  silikat,  kalium  hidroksida,  dan  KOH  ( kalium hidroksida ),Ketika silika oksida zat bereaksi secara kimia, hubungan polimer dibuat.
Penyelidikan  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  memastikan  kuat  tekan  beton  dan  untuk mendapatkan  persentase  campuran  yang  tepat  untuk  mencapai  kuat  tekan  beton  yang diinginkan.penulis  mencoba  untuk  menyelidiki  dalam  penelitian    ini  bagaimana  penggunaan puing-puing genteng terhadap  mempengaruhi kuat tekan beton geopolimer.
Pengujian  dapat  dilakukan  pada  sampel  beton  berumur  7  hari,  14  hari,  dan  28  hari,  setelah mengeras sempurna, untuk dapat mengevaluasi peningkatan kuat tekan. Dalam penelitian  ini, beberapa komposisi material dibandingkan dengan harapan dapat menemukan kombinasi yang menghasilkan kuat tekan terbaik .

## B. Metodologi Penelitian
Metode  experimental  ,yaitu metode  yang  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  suatu variabel terhadap variabel lain atau  menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel ang lainnya .Tempat pelaksanaan penelitian  di laboratorium Teknik Sipil  Universitas  Bina  Darma  Palembang  ,Jl  A.Yani  Kel.Silaberanti  Kec.  Jakabaring  Kota Palembang,Provinsi Sumatra Selatan.
Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.
1.Pasir
2.Air diambil dari laboratorium teknik sipil Universitar Bina Darma
3. Natrium  silikat (Na2SiO3)  dan natrium  hidroksida (NaOH)  adalah  senyawa  yang digunakan.
4.Limbah genteng berasal dari bahan yang tidak lagi digunakan
Beberapa alat yang digunakan penelitian:
1.Mesin pencampur bahan(mixer)
2.Cetakan mortar 5x5x5 cm
3.Timbangan
4.Gelas ukur
5.1 set saringan
6.alat uji kuat tekan
7.gelas ukur
8.alat furnace/ oven Metode Penelitian ini meliputi:
1.menyediakan bahan pembuatan mortar
2.memeriksa bahan
3.merencanakan campuran mortar
4.pembuatan benda uji
5.pengujian kuat tekan mortar di umur 7,14,dan 28 hari
6.pengujian setting time
C. Hasil dan Pembahasan Pengujian sifat sifat benda uji Hasil Pemeriksaan kadar lumpur agregat
Table 1 Pengujian Kadar Lumpur (Sumber:Hasil Pengujian Lab 2023)
Kadar lumpur yang diperoleh masih lebih kecil dari 5% (PBI 71). Maka pasir tersebut baik digunakan untuk campuran beton yang akan digunakan.
Pengujian Kadar Air Agregat
Pemeriksaan Berat Sempel I Berat Sempel II Satuan Berat benda uji kering+wadah (W1) 1153.8 1161.0 Gram
Berat wadah (W2) 141.8 138.8 Gram Berat kering benda uji awal W=3(W1-W2) 1012.0 1022.2 Gram Berat Kering Sesusah pencucian +wadah (W4) 1143.1 1152.5 Gram Berak Kering benda Uji Sesudah pencucian W5=(W4-W2s) 1001.3 1013.7 Gram Persen bahan  lolos saringan  No.200 (0.75 MM) 1.06 0.83 % Rata Rata 0.94 % Table 2 Pengujian Kadar Air Agregat Sumber:Hasil Penelitian Lab Hasil Pengujian Saringan Saringan No Ukuran saringan Berat  Tertahan (Gram) persentase tertahan (%) persentasetertingal komulatif(%) persentase  lolos kumulatif(%) 4 9.5 34 2.61% 2.61% 97.39% 8 4.75 26 1.99% 4.60% 95.40% 16 2.38 95 7.29% 11.89% 88.11% 30 1.18 913 70.02% 81.90% 18.10% 40 0.6 95 7.29% 89.19% 10.81% 50 0.3 68 5.21% 94.40% 5.60% 100 0.15 52 3.99% 98.39% 1.61% 200 0.75 10 0.77% 99.16% 0.84% sisa 11 0.84% 100.00% 0.00% Jumlah 1304
Table 3 Hasil Pengujian Saringan Hasil Pengujian Setting Time

## Gambar 1 Hasil Pengujian Setting Time Gabungan
Dari  data  diatas  didapat  nilai  setting  time  terendah  dengan  persentase  10%  Dan  setting  time tertinggi pada persentase 15%.Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penambahan genteng sebagai subtitusi berpengaruh dengan variasi campuran tertentu.
Hasil Uji Kuat Tekan

## Gambar 2 Hasil Kuat Tekan 7 Hari
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan geopolimer pada umur 7 hari mengalami kenaikan dan penurunan akibat perbandingan persentase campuran .pada persentase 0% memiliki kuat tekan yaitu  sebesar 16.06 Mpa Mpa, pada persentase GT 5% turun sebesar 33% dengan  kuat tekan 10.66Mpa,  pada  persentase  GT  10  %  terjadi  penurunam  27%  dengan  kuat  tekan  11.6  Mpa ,pada persentase GT 15% terjadi penurunan sebesar 28% dengan kuat tekan 11.53 Mpa.

## Gambar 3 Hasil Kuat Tekan 14 Hari
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  geopolimer  pada  umur  14  hari  mengalami  kenaikan dan  penurunan  akibat  perbandingan  persentase  campuran  .pada  persentase  0%  memiliki  kuat tekan  yaitu  sebesar  17.2  Mpa  Mpa,  pada  persentase  GT  5%  turun  sebesar  20%  dengan  kuat tekan 13.66 Mpa, pada persentase GT 10 % terjadi penurunam 27% dengan kuat tekan 12.46 Mpa ,pada persentase GT 15% terjadi penurunan sebesar 28% dengan kuat tekan 13.6 Mpa.

## Gambar 4 Hasil Kuat Tekan 28 Hari
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  geopolimer  pada  umur  28  hari  mengalami  kenaikan dan  penurunan  akibat  perbandingan  persentase  campuran  .pada  persentase  0%  memiliki  kuat tekan  yaitu  sebesar  21.2  Mpa  Mpa,  pada  persentase  GT  5%  turun  sebesar  22%  dengan  kuat tekan 16.43 Mpa, pada persentase GT 10 % terjadi penurunam 28% dengan kuat tekan 15.06 Mpa ,pada persentase GT 15% terjadi penurunan sebesar 27% dengan kuat tekan 15.46 Mpa.

## D. Penutup
Penambahan  abu  genteng    dengan  prosentase  tertentu  dapat  mempengauhi  kuat  tekan mortar. kuat tekan mortar tertinggi terjadi pada penambahan abu genteng 5% yaitu 11,86 MPa pada mortar umur 7  hari, 13.66 MPa pada umur rencana 14 hari dan 16.46 MPa pada umur 28 hari. Sedangkan kuat tekan terendah terjadi pada penambahan abu genteng  15 % yaitu sebesar 11.53 MPa pada umur 7 hari,12.46 MPa pada umur 14  hari pada persentase 10% dan  15.06 MPa  pada  umur  28  hari.  Dari  Hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  kuat  tekan  optimum kuat  tekan  abu  becahan  genteng  sebagai  subsitusi  fly  ash  pada  pembuatan  mortar  geopoimer terjadi  pada  persentase  5%  dengan  kuat  tekan  16.43  Mpa  pada  28  hari.  Nilai  setting  time terendah  dengan  persentase  10%  Dan  setting  time  tertinggi  pada  persentase  15%.Dari  data tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  genteng  sebagai  subtitusi  berpengaruh
dengan  variasi  campuran  tertentu.  Pada  saat  proses  pembuatan  benda  uji  sebaiknya menggunakan  alat  sefety  dan  masker  ada  bahan  kimia  yang  berbahaya.  Harus  telitih  dalam pembuatan benda uji ,terutama pada pembuatan pencampuran bahan ,jangan terlalu lama atau terlalu  cepat  untuk  mendapatkan  kualitas  benda  uji  yang  baik,terlalu  lama  dalam  proses pencampuran akan mempengaruhi saat akan mau dimasukan ke cetekan dan setting time yang membuat  benda  uji  lebih    cepat  keras  sehinga  susah  untuk  di  cetak.  Untuk  Penelitian selanjutnya  disarankan  dalam  penggunaan  aktifator    lebih  sedikit  sehingga  dapat mempermudah proses pengerasan mortar

## Daftar Pustaka
Ridwan, M. (2018).Karakteristik Beton Geopolimer Menggunakan Limbah Fly ash PLTU Tanjung Jati B Jepara.
Davidovits,  J.  (2015).  Falsei  valuieis  on  CO2  eimission  for  geiopolymeir  ceimeint/concreitei puiblisheid in scieintific papeirs. Teichnical papeir , 24 , 1-9.
Sebayang, S., & Mardiansyah, M. (2018). PENGARUH PENGGANTIAN ABU TERBANG (FLY ASH) PADA SEBAGIAN SEMEN PORTLAND KOMPOSIT TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR.
Jefrianto, J., Winarto, S., & Poernomo, Y. C. S. (2019). Pemanfaatan Limbah Genteng Sebagai Campuran Semen Dan Penambahan Zat Additiv Master Ease Terhadap Beton K-200.
SNI 03-1974-1990.Metode pengujian kuat tekan beton Utomo, T. (2017). Analisa Kuat Tekan Beton Geopolimer Dengan Bahan Alternatif Abu Sekam Padi Dan Kapur Padam (Doctoral dissertation, Teknik Sipil-Fakultas Teknik). SNI 2493:2011. Tata Cara Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium
Putranto, F. R., & Syaiful, S. (2019). Pengaruh Penambahan Genteng Press Jatiwangi Dan Damdex Terhadap Kuat Tekan Beton